216 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
fufñc pour cémenter le fer forgé, & le charbon a plus d’affinité avec l'air 
déphlogiftiqué que le fer. Cependant afin qu'il ne reflt aucun doute fur 
ce qu'il ne s’unit pas d'air déphlogiftiqué au fer pendant la cémentation, 
MM. M. V. & B. cémentèrent plulieurs morceaux de fer forgé des forges 
de Guerigny , avec de la pouflière de charbon dans différens états. Ils 
employèrent du charbon fortement calciné & parfaitement dégazé, qui 
conféquemment ne contenoit plus d'eau. Ils mirent en comparaifon du 
même fer avec du charbon ordinaire , du charbon humide & du charbon 
imbibé d’alkali fixe. [ls eurent conftamment les mêmes réfultats; toujours 
le fer éroit d'autant plus cémenté ; il avoit d'autant plus augmenté de 
poids, qu'il avoit fubi une plus grande chaleur avec le cément : d’où il 
fui de cette opération, que dans la tranfmutarion du fer en acier, il n’y a 
aucune matière qui puifle produite de l'air déphlogiftiqué à l'acier ; donc 
fes propriétés en font indépendantes. Après s'être aflurés que l'opération de 
Ja cémentation n’ajoutoit pas de nouvel air déphlooiftiqué, ils cherchèrent 
fi les bulles que l’on apperçoit à la furface de l’acier poule , ne venoient 
pas d’un dévagement d’air fixe produit par l’union de la matière char- 
bonneufe avec l'air déphlogiitiqué que le fer pouvoit encore contenir. 
Pour cela, ils cémentèrent à la fois dans Le même creufer un morceau 
de fer de Suède & trois morceaux de tôle du même pays ; ces morceaux 
de tôle étoient repliés fur eux-mêmes , de manière que les furfaces 
calcinées étoient en-dedans ; donc elles devoient contenir plus d’air 
déphlogiftiqué que le fer. 
Poids des barres 4 De Rapport 
Efpeces de barreaux. avant la RE AO de l'augmentation 
cementation. ARE au Poids total. 
Fer de Suéde.............| s 640 
Tôle de Suéde............ 
Neeesleeeneese eee es) TT 
4 
oO 
+ 
Un js Win 
Love 4 7 
3e...| 207 
Le morceau de fer fe trouva augmenté de =, tandis que les trois 
morceaux de tôle n'étoient augmentés , quantité moyenne , que de —; 
moindre augmentation qui ne pouvoit venir que de la plus grande 
quantité d'air déphlogiftiqué dégagé de l’intérieur. Hs firent encore une 
autre expérience , ils cémentèrent plufieurs morceaux d'une barre de fer 
forgé des forges de Guerigny , & les cémentèrent au point néceflaire pour 
obrenir de bon acier. L'augmentation moyenne étoit de —, tandis qu'un 
morceau du même fer trop cémenté par parties , augmeénta de —. 
L'augmentation 
tn] 
es 
